i&2ß G. Frerichs: Fetthärtung. 



2. Isoliert man die Suspension künstlich (z. B. durch elektrische 

 Zerstäubimg) hergestellter kolloidaler Lösungen metallischen Nickels 

 in fettem Oel, so zeigt dieser Niederschlag- metallische elektrische 

 Leitfähigkeit im Gegensatz zu allen richtig verwendeten Nickeloxyd- 

 katalysatoren, die aiis ihrer tintenartigen Fettsuspension ab- 

 .geschieden sind. 



3. Zur katalytischen Wasserstoffübertragung sind solche 

 metallischen kolloidalen Suspensionen des Nickels praktisch unbrauch- 

 bar. Infolgedessen ist auch das Verfahren des D. R. P. 241 823 von 

 S h u k o f f weder in Rußland, noch sonst irgendwo zur technischen 

 Ausführung gelangt." 



E r d m a n n gibt also zu, daß fein verteiltes Nickel schwarz 

 ist. Zusammen mit B e d f o r d schreibt er übrigens über einen 

 Versuch mit Nickelformiat^): 



,,Die Flüssigkeit wurde bald schwarz, ein Anzeichen für die 

 Bildung feinverteilten Nickeloxyds oder metallischen Nickels." 



In diesem Falle haben B e d f o r d und E r d m a n n dann 

 auch durch die elektrische Leitfähigkeit das Vorhandensein von 

 Nickel m e t a 1 1 erkannt. 



Die ,,m it schwarzer Farbe erfolgende Ver- 

 teilung des Katalysators" kann also nach eigenen 

 Worten von B e d f o r d und E r d m a n n ebensogut das Vor- 

 handensein von fein verteiltem Nickelmetall wie von ,, Nickel- 

 oxyden" anzeigen, wie kann dann die mit schwarzer Farbe er- 

 folgende Verteilung ein positiver Beweis für die Bildung 

 von Nickel subox yd sein ? 



Die Tatsache, daß sich aus reinem Nickeloxyd trocken 

 reduziertes Nickel metall im Oel nicht so fein verteilt, wie 

 das ebenfalls trocken aus Nickelborat durch genügend lange 

 Behandlung mit Wasserstoff bei 300° abgeschiedene Nickelmetall, 

 soll nicht bestritten werden. Sie beweist aber weiter nichts, als 

 daß das eine Nickelmetall feiner ist als das andere. Wird Nickel- 

 b o r a t reduziert, dann verhindern die Borsäure oder die noch 

 nicht oder vielleicht nur zu Nickeltetraborat veränderten Teilchen 

 des Nickelborats das Zusammenkitten kleiner Nickelteilchen zu 

 gröberen. Außerdem sind die Moleküle des Nickelborats größer, 

 als die des Nickeloxydes und enthalten viel weniger Nickel. Auch 

 aus diesem Grunde muß das aus dem Borat ausgeschiedene Nickel- 

 metall eine größere Feinlieit haben, als das aus dem Oxyd abge- 

 geschiedene. 



Daß man auch durch trockene Reduktion aus Nickeloxyd 

 Nickelmetall in so feiner Verteilung herstellen kann, daß es 



1) Journ. f. prakt. Chemie 1913, 87, S. 450. 



